( 675 ) 
» Permettez-moi donc de vons faire part de quelques expériences faites 
par moi sur ce sujet, et dont il a été fait mention dans une lettre de M. Jobard 
(de Bruxelles) ( Comptes rendus, tome XLVII, p. 793). Quelque temps avant 
j'avais, à cette occasion, adressé à l’Académie des échantillons d’un char- 
bon que je crois semblable, obtenu par moi avec des houilles anthraci- 
teuses. Une Note manuscrite, dont le titre seul figure aux Comptes rendus 
(1858, p. 657), en est la preuve. En conséquence, je pense que la courte 
Note ci-jointe pourra vous intéresser, d'autant mieux que je suis arrivé à 
produire une substance à peu près analogue à celle dant vous avez parlé 
lundi dernier à l’Académie, et que mes résultats ne serviront qu'à confir- 
mer les idées que vous émettiez à la grande séance de la Société d'Encou- 
ragement sur l'emploi probable de ces substances dans l’industrie. 
» Quelques échantillons de mes produits ont été remis autrefois à 
MM. Schneider et de Seilligny, ainsi qu’à M. Fournet (de Lyon), sans au- 
cuns détails d'expériences. | 
» Il y a au Creuzot une couche de charbon anthraciteux. A l'époque où 
Je dirigeais le laboratoire de chimie, cette couche était exploitée par le puits 
du Guide n° 1, à 358 mètres de profondeur; la houille en était noire, terne, 
un peu brillante parfois, friable et ne donnant pas de coke dans les fours à 
coke; elle brülait difficilement et à la manière des anthracites; sa densité 
est de 1,420. A l’analyse industrielle, j'ai obtenu les chiffres suivants : 
Matières volatiles. 0,009 
Carbone, coke. .. 0,979 { 1,000 en moyenne; 
CON 11: 0,012 : 
Carbone. ; csm 0,982 
Hydrogène. ..... 0,002 | 
Ceridres. "JT giS 
Oxygène et perte. 0,004 | 
~ 
» Lorsqu'on porte cette houille à une haute température (au moufle 
d'un fourneau à coupelle), elle perd ses principes volatils el se convertit en 
une matière friable et d'apparence un peu métallique, gris d'acier. Lorsque 
Ja température a été soutenue longtemps sur cette houille (deux heures en- 
viron) et que la matière a été prise en morceaux, on la retrouve dans le 
creuset sous la même forme, et presque toujours alors ces morceaux peu- 
vent rayer le verre et l'acier avec le cri du diamant. Cette substance a, 
dans ce cas, pour densité 1,637; sa composition est : 
